-18- 



Mineralogie. 



Die Abweichung von 9n und lln erscheint nur in Folge der Wahl der 

 Einheiten verhältnismäßig bedeutend, und diese Kurven unterscheiden sich 

 auch bei der die Unterschiede stark betonenden Art der Darstellung- 

 scharf von den für 150° charakteristischen Kurven. 



Der Unterschied im Verhalten der gespaltenen und geschliffenen 

 Stäbchen wird bei niederen Temperaturen besonders deutlich. Bei 200°' 

 ist das Verhalten noch recht ähnlich — bei dieser Temperatur biegen sich 

 auch die geschliffenen Stäbchen sehr schnell, doch steigt bei gespaltenen 

 die Kurve noch steiler an. Bei 150° aber macht sich ein sehr bedeutender 

 Unterschied geltend, da sich gespaltene Stäbchen bei dieser Temperatur ganz 

 ähnlich wie bei 200° verhalten, während geschliffene Stäbchen sich viel lang- 

 samer biegen. Hier macht sich auch das verschiedene Verhalten in der Häufig- 

 keit des Bruches und der geringen erreichten Biegung der geschliffenen 

 Stäbchen deutlich geltend. Dieser Unterschied erklärt sich, wie oben 

 ausgeführt, vielleicht durch zwei Beobachtungen: durch die Spaltung 

 wird vielfach eine Krümmung angeregt, da viele Spaltungsstäbchen sich 

 direkt als merklich gekrümmt nachweisen ließen und zweitens fand bei 

 der Herstellung von Stäbchen durch Spaltung offenbar eine Auslese statt. 

 Stellt man nämlich durch Spaltung Stäbchen her, so ist die Zahl der für 

 den Versuch brauchbaren Stäbchen recht gering: aus einem Würfel, der 

 mit Leichtigkeit durch Schleifen 15 für die Versuche geeignete Stäbchen 

 lieferte, gelang es mir durch Spalten höchstens 4 Stäbchen herzustellen, 

 die für die Versuche lang genug waren ; die übrigen zerbrachen beim 

 Spalten. Es bleiben somit offenbar nur die für eine Biegung geeigneten 

 Stäbchen übrig; die anderen widerstehen der Erschütterung beim Spalten 

 nicht: man kann somit annehmen, daß bei den hier zu Versuchen ver- 

 wendeten gespaltenen Stäbchen der Widerstand gegen die Biegung in viel 

 höherem Grade als bei den geschliffenen schon überwunden ist. Zu dem 

 bei geschliffenen Stäbchen häufig zu beobachtenden Bruch geben wohl auch 

 die feinen, beim Schleifen unvermeidlichen Eisse in den Öberflächen- 

 schichten Veranlassung. Auf das zu den Versuchen benutzte Material 

 der Stäbchen ist das verschiedene Verhalten sicher nicht zurückzuführen, 

 da es zum großen Teil aus einem Steinsalzwürfel hergestellt wurde. 



Bei den Hauptversuchen mit geschliffenen Stäbchen ist, wenn man 

 Durchschnittswerte berechnet, mit fallender Temperatur 200° — 150° — 100° 

 eine regelmäßige Zunahme der Biegungsbelastung zu beobachten, und 

 zwar bei 200 c — 70% der Bbl., 150° —80% der Bbl. und 100° —90% 

 der Bbl., wobei als Biegungsbelastung hier bekanntlich die zur Wahr- 

 nehmung einer Biegung in verhältnismäßig kurzer Zeit — 15 Minuten 

 bis 4 Stunden — notwendige Belastung bezeichnet wird. Trotz dieser 

 höheren Belastung nimmt die Biegungsgeschwindigkeit mit sinkender 

 Temperatur, innerhalb der Grenzen der Versuche sehr schnell ab; sie beträgt 

 im Durchschnitt in 1 Minute bei 200° —0,18 mm, bei 150° —0,016 mm 

 und bei 100° — 0,0006 mm. Bei Zimmertemperatur sind überhaupt nur in 

 Monaten merkliche Biegungen zu erzielen. Diese beiden Momente, 

 Biegungsbelastung und Biegungsgeschwindigkeit, sind 



